264 IRODALOM. 
tejes üveget nyerhetni; ezen amorfalapanyag tele van tűalakú kristályokkal, 
melyeket hideg fluorsavval lehetett elkülöníteni, s amelyek a sillimanit kristályok 
voltak. 
Ennek megfelelőleg a kaolin, mely a fenti arány szerint tartalmaz Si0.- és 
Al, 0,-t, hasonló körülmények között szintén sillimanitet keletkeztet. Épúgy a 
tűzálló agyag is sillimanit és amorf anyag halmazává alakul át hosszú hevítés 
után anélkül, hogy megolvadna. Tehát minden agyagedény, különösen az olvasztó 
tégely stb. sillimanit és üveg keverékéből áll.. Pipák majdnem kizárólag az elsőből 
állanak. 
Kkégen ismeretes, hogy a porczellán mikroszkopos tűk és egy amorf üveg 
keverékéből áll. Szerzőnek sikerült sévres-i és más porczellánokból fluorsav- és 
konc. kénsavval prizmatikus kristályokat leválasztani. Ezek a sillimanit tulajdon- 
ságaival birnak, de chemiai összetételük 8 Si 0, : 11 Al, 0, miért is lehetséges, 
hogy a savak kovasavat vontak el belőlök. 
(13.) HAUTEFEUVILLE P. és PERREY A.: Berylliumszilikátok. (Ann. Mim. phys. 
1890. (2), XX. Bd., p. 447. Ref. Zeitschr. f. Krystall. XXI. p. 306.) 
Szerzők több alkali beryllium szilikátot állítottak elő kristályos állapotban 
így beryllium leucitet, beryllium  nefelint, beryllium  albiítot és beryllium 
melilithet. 
Mesterséges phenakit keletkezik, ha 4 mol. Si 0,, 1 mol. Be, 0. és 1 mol. 
51, 0-ot vanadinsavas vagy molybdánsavas lithiummal tartósan összeolvasztunk. 
Mesterséges smaragdot hosszú oszlopos kristályokban állítottak elő, midőn 
a beryll elemeit ötszörös mennyiségű neutralis lithium vanadattal 80 napig 
hevítettek. 
Berylleket is állítottak elő, melyekben az agyagföld egy része chrom- vagy 
vasoxid, valamint a berylliumoxid egy része magnesia- vagy czinkoxid által volt 
helyettesítve. 
(14.) TRauBE H.: A beryll mesterséges előállítása. (Neues Jahrb. f. Min. 
1894. I. Bd. p. 275-—276.) 
Ha oly oldathoz, mely 3 mol. Be $0.-ra, 1 mol. Al, (50,),-t tartalmaz 
natriumvíz üveget (Na, Si 0,) adunk — a felesleges mennyiséget kerülni kell — 
akkor egy voluminózus csapadék keletkezik, melynek Be, Al, Si, 0, 3 x H, 0 
összetétele van. Az erősen megszárított csapadék 6 gr.-ja 2, 5 gr. vízmentes olvasz- 
tott borsavval keverve platin-tégelyben 3 napig a charlottenburgi kir. porczellán- 
gyár kemenczéjében hevíttetett, a hőség ezen kemenczében 1700? C-ig emelkedik. 
Az olvaszték felső része kristályos volt, mikroszkop alatt szintelen hexagonalis 
táblácskák és prizmák voltak láthatók. Chem. Analysis. 
SI0, — 67-380 
Al.0, — 18-61 
300 — 1348 c 
99-47 90 
